370 LA. NATURALEZA 



Descripción de los minerales. 



Las muestras á que me refiero presentan los siguientes caracteres que voy 

 á mencionar separadamente: 



A. Figuras arriíionadas y cilindricas, presentando en su exterior las bases 

 y otras partes de cristales impropios procedentes del sistema isométrico. Co- 

 lor pardo cetrino más ó menos oscuro. Lustre mate, á veces lustroso en las 

 caras de los cristales. Textura desigual, a veces concoidea. Dureza variable, 

 según el estado de alteración de las masas, en los ejemplares bien conserva- 

 dos, es de 6 (escala de Breitauhp). Raspadura, parda cetrina clara. Pesado. 



B. Caracteres idénticos á los anteriores, á excepción de los cristales, que 

 pertenecen al sistema orthorómbico; y de la textura interior, que es fibrosa 

 radiante. 



C. Las mismas figuras; pero en el interior se conservan los caracteres de 

 la pirita radiante, de la cual provienen los cristales prismáticos citados ante- 

 riormente. 



D. Masas arriíionadas de superficie lisa, á veces buecas, y conteniendo, ó 

 no, cristales pequeños de cuarzo. Las bolas fracturadas están llenas de arci- 

 lla ferruginosa de un color pardo cetrino, generalmente más claro que el de 

 las masas. Los caracteres de éstas corresponden á los del hierro pardo com- 

 pacto, y los cristales que afectan, pertenecieron á las piritas cúbica y pris- 

 mática que les dieron origen. — Pulverizados los ríñones, fundidos con las 

 sustancias necesarias para separar los metales preciosos que aseguraban ha- 

 ber encontrado en ellos, y sometidos á la copelación, obtuve al principio al- 

 gunos resultados contradictorios, cuya causa me expliqué desde luego por la 

 existencia ó falta de la tierra ferruginosa que acompañaba á las masas. Las 

 que estaban partidas y contenían alguna porción de esta tierra, dejaban un 

 botón metálico en la copela; mientras que otras, que hice lavar perfectamen- 

 te, no acusaban ni vestigios de metales preciosos. 



Determinada así la causa de los diversos resultados obtenidos, separé cui- 

 dadosamente la arcilla que ocupaba el interior de los ríñones partidos, y en 

 la primera operación obtuve un botón blanco agrisado, que se disolvió en 

 parte en el ácido azótico, y dejó un polvo negro y pesado que adquirió el 

 lustre metálico por la reverberación, y el color gris del platino. La parte 

 disuelta dio los caracteres de la plata, y correspondía á una ley de 18 mar- 

 cos por carga de 12 arrobas. El metal gris se disolvió á caliente en el agua 

 regia, y la disolución tomó un color amarillo rojizo. Las reacciones que dio 

 con los álcalis, con el ferrycianu.ro de potasio y con el ioduro del mismo me- 

 tal, correspondieron exactamente á las del platino. Para mayor seguridad 



